( 63 ) 

 incolore et transparent, de Welir dans i'Eifel, qu'on peut étudier cette 

 influence avec le plus de précision. Les échantillons de Wehr se présentent 

 en effet en cristaux et surtout en fragments irréguliers, d'où l'on peut 

 extraire des plaques d'une limpidité parfaite, à structure bien homogène, 

 possédant des axes optiques généralement peu écartés avec une dispersion 

 considérable, eu conservant toute leur transparence, même après avoir été 

 soumises à des calcinations voisines de leur point de fusion. 



)) Eu comparant à la même température, entre i 5 et 20° par exemple, 

 des plaques tirées de fragments différents, on voit qu'elles offrent les trois 

 dispositions suivantes : i" [>es axes rouges sont séparés dans un plan paral- 

 lèle à la diagonale horizontale de la base, les axes verts réunis et les axes 

 violets situés dans un plan perpendiculaire au premier et parallèle au plan 

 de symétrie. Une légère élévation de la température, après avoir d'abord 

 rapproché les axes rouges, les fait ensuite passer dans le plan qui contient 

 les axes violets où les uns et les autres s'écartent de plus en plus à mesure 

 que la température augmente. 2° Les axes, pour toutes les couleurs, sont 

 d'abord ouverts dans un plan parallèle à la diagonale horizontale, les 

 rouges étant plus écartés rpie les violets; mais, sous l'influence d'une chaleur 

 croissante, arrive d'abord la réunion des axes violets, puis celle des rouges, 

 et enfin leur séparation dans un plan parallèle au plan de symétrie, les 

 rouges étant alors moins écartés que les violets. 3° Les axes rouges et les 

 violets sont déjà situés dans le plan de symétrie, et l'application de la cha- 

 leur ne fait qu'augmenter leur écartement dans ce plan. 



') Tant que la température à laquelle l'orthose est soumis ne dépasse 

 pas 3oo" ou 400°, les modifications qu'éprouvent l'orientation et l'écar- 

 tement de ses axes sont entièrement temporaires, et après chaque expé- 

 rience le minéral reprend l'état d'équilibre optique qu'il possédait à la 

 température initiale; mais, d'après mes observations, à partir du rouge 

 faible (vers 600°), ces modifications deviennent permanentes et d'autant 

 plus prononcées que l'action du feu a été plus énergique. J'ai pu d'ailleurs 

 les amplifier en augmentant la température et la durée de la calcination, 

 tandis qu'elles n'ont |)as paru influencées par la vitesse ou la lenteur du 

 refroidissement, et qu'une fois produites rien ne les a détruites ni même 

 atténuées ; il ne semble donc pas possible de les attribuer à des effets de 

 trempe ou de recuit. Les échantdions ainsi modifiés d'une manière défi- 

 nitive sont encore susceptibles d'éprouver des variations temporaires dans 

 l'écarlement de leurs axes, seulement ces variations ont nécessairement lieu 

 entre des limites plus restreintes que celles des échantillons non calcinés au 



C. R., 1861, 2'ne Semestre. (T. LUI, N" 2.) 9 



